## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846
Open Access at: http://idm.or.id/JSCR
COMPARISON OF LIQUID SMOKE-SALT SOLUTION AND BORAX BOILING PRESERVATION METHODS ON QUALITY AND PRICE OF BETUNG BAMBOO (Dendrocalamus asper) AT ENVIRONMENTAL BAMBOO FOUNDATION, RATOGESA VILLAGE, GOLEWA SUB-DISTRICT, NGADA REGENCY
PERBANDINGAN METODE PENGAWETAN ASAP CAIR-LARUTAN GARAM DAN PEREBUSAN BORAKS TERHADAP KUALITAS DAN HARGA BAMBU BETUNG (Dendrocalamus asper) DI YAYASAN BAMBU LESTARI, DESA RATOGESA, KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN
Marlince Manehat 1 , Mamie Elsyana Pellondo’u 2 , Pamona Silvia Sinaga 3 1,2,3 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana E-mail: marlincemanehat@gmail.com 1 , mamiepellondou@gmail.com 2 , pamonasinaga@gmail.com 3
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent:
Marlince Manehat marlincemanehat@gmail .com
Key words: Betung bamboo, Bamboo preservation, Retention test, Cost of production, Environmental Bambu Foundation Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 690 - 698
Betung bamboo (Dendrocalamus asper) is utilized as a construction material and furniture craft but has low durability and is susceptible to attack by destructive organisms so that preservation is carried out.
The  area  of  high  bamboo  potential  is  Ngada  Regency,  NTT  and preservation is developed at the Environmental Bamboo Foundation. This  study  was  conducted  to  determine  the  comparison  of preservation between the liquid roof method-salt solution and borax boiling method through retention tests and price calculations to find out which preservation method is more efficient at an affordable price. Data analysis used experimental method and one-way Anova test for retention test referring to Indonesian National Standard (SNI) and calculation  of  durable  bamboo  price  for  each  preservation  method using Cost of Goods Manufactured calculation. Retention test results and price calculations are presented in tables and comparisons are made.  The  results  showed  that  the  retention  value  of  the  two preservation methods met the SNI with the results of the anova test showing that the retention value of the two preservation methods was not significantly different. The Cost of good manufactured shows that the borax method has a higher selling price for bamboo than the liquid smoke-salt solution method.

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Koresponden
Marlince Manehat marlincemanehat@gmail .com
Kata kunci: LKPD, Research and Development , valid, kepraktisan Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR Hal: 690 - 698
Bambu Betung (Dendrocalamus asper) dimanfaatkan sebagai bahan  kontruksi  dan  kerajinan  furniture  namun  memiliki keawetan  yang  rendah  dan  rentan  terkena  serangan organisme perusak sehingga dilakukan pengawetan. Daerah potensi bambu yang tinggi yaitu Kabupaten Ngada, NTT dan pengawetan  dikembangkan  di  Yayasan  Bambu  Lestari. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  perbandingan pengawetan  antara  metode  atap  cair-larutan  garam  dan metode perebusan boraks melalui uji retensi dan perhitungan harga untuk diketahui metode pengawetan yang lebih efisien dengan harga terjangkau. Analisis data menggunakan metode eksperiment dan uji Anova satu arah untuk pengujian retensi yang  mengacu  pada  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan perhitungan  harga  bambu  awet  setiap  metode  pengawetan dengan  menggunakan  perhitungan  Harga  Pokok  Produksi. Hasil uji retensi dan perhitungan harga disajikan dalam tabel dan dibuat perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan nilai retensi  kedua  metode  pengaweran  telah  memenuhi  SNI dengan  hasil  uji  Duncan  menunjukkan  nilai  retensi  kedua metode pengaweran tidak  berbeda nyata. Pada Perhitungan Harga Pokok Produksi menunjukkan metode boraks memiliki harga  jual  bambu  lebih  tinggi  dibanding  metode  asap  cair- larutan garam.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Bambu adalah salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki banyak manfaat,  karena  bambu  mempunyai  kekuatan  yang  tidak  kalah  dengan  kayu, ketersediaan  bambu  cukup  banyak  dan  mudah  didapat,  mudah  dikerjakan,  lurus, mudah  dibentuk  dan  harganya  relatif  murah  yang  cocok untuk  digunakan  sebagai material/bahan kontruksi (Jefriansyah et al ., 2018). Besarnya nilai manfaat dari bambu di masyarakat masih mengalami kendala pada umur pakai bambu yang sangat singkat dibandingkan  dengan  kayu,  karena  sifat  keawetan  bambu  yang  masih  tergolong rendah  (Hamzah et  al .,  2016.)  Bambu  betung  ( bia  wak  edit )  menjadi  salah  satu  jenis bambu yang telah banyak dimanfaatkan baik dari sebagai kontruksi maupun sebagai kerajinan furniture.  Bambu betung mempunyai ukuran lingkar batang yang jauh lebih besar dari jenis bambu lainnya dengan ruas lebih pendek dan memiliki ketebalan yang relatif besar sehingga dapat digunakan untuk bahan-bahan kontruksi pengganti kayu (Rini,  2018). Seperti  bambu lainnya, bambu betung terdiri  atas bahan organik yang tidak memiliki  kandungan zat yang bersifat beracun yang dapat memperbaiki sifat alami  bambu  terhadap  serangan  organisme  perusak,  sehingga  Bambu  memiliki keawetan  yang  sangat  rendah.  Keawetan  bambu  alami  yang  rendah  inilah  yang menjadi  alasan  bahwa  bambu  merupakan  bahan  yang  hanya  digunakan  untuk penggunaan jangka pendek dan bersifat sementara (Hamzah et al., 2016). Peningkatan
keawetan  bambu  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengawetan  yang menggunakan  bahan  pengawet  yang  bersifat  racun  terhadap  organisme  perusak seperti rayap, jamur dan kumbang bubuk (Wardiha et al ., 2018). Pengawetan bambu yang dilakukan dengan beberapa metode seperti metode asap cair-larutan garam dan metode perebusan boraks. Metode asap cair-larutan garam yang merupakan metode difusi dua tahap yang menggunakan garam dan asap cair yang merupakan hasil dari kondensasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran secara langsung maupun tidak  langsung  dari  bahan-bahan  yang  mengandung  lignin,  selulosa,  hemiselulosa dan senyawa karbon lainnya. Asap cair juga berguna memperbaiki penetrasi bahan pengawet  sehingga  bambu  yang  diolah  juga  bisa  bertahan  dalam  kondisi  lembap (Prasetyo et al., 2019).
Metode  perebusan  boraks  yaitu  bahan  pengawet  boraks  dengan  senyawa  dengan nama Natrium tetraborat (Na ₂ B ₄ O ₇ ) yang mengandung tidak kurang dari  99% dan tidak  lebih  105,0%  Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O  yang  bersifat  transparan,  tidak  berbau,  warna putih sangat sedikit larut dalam air dingin akan tetapi lebih larut dalam air panas. Besarnya  daya  pengawet  mungkin  disebabkan  oleh  senyawa  aktif  asam  borat. Senyawa  borat  dikenal  sebagai  bahan  yang  dapat  membunuh  bakteri  pembusuk (Handayani, 2007).
Dalam pengelolaannya, pada metode asap cair, bahan yang digunakan mudah didapat karena bahan dalam pembuatan asap cair dapat ditemukan di sekitar kita seperti batok kelapa  dan  sisa-sisa  batang  bambu  namun  pada  perebusan  boraks,  bahan  yang digunakan  tidak  mudah  didapat  karena  harga  bahan  yang  tinggi  dan  juga membutuhkan  surat  perizinan  dalam  pembeliannya  sehinga  memengaruhi  harga yang  akan  ditawarkan  ke  khalayak  umum.  Hal  ini  menjadi  kebimbangan  pada masyarakat yang ingin menggunakan metode pengawetan tersebut (Benyamin et al., 2021).  Daerah  dengan  produksi  bambu  betung  yang  tinggi  untuk  dikembangkan adalah Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kabupaten Ngada. Potensi tanaman Bambu di  Kabupaten  Ngada  mencapai  28.308.327  batang  yang  digolongkan  ke  dalam  tiga jenis  tanaman  bambu  utama  secara  keseluruhan  dengan  jumlah  bambu  betung terbanyak yaitu 75.570 rumpun dan jumlah batang bambu betung 27.619.214, bambu pering dengan jumlah rumpun 10.680 dan jumlah batang 384.340 dan bambu ampel dengan jumlah rumpun 10.423 dan jumlah batang 304.733 pada tahun 2020 (Putra Jaya, 2021). Besarnya potensi bambu di Kabupaten Ngada menjadi keunggulan tersendiri bagi  masyarakat  namun  dalam  penggunaannya,  masyarakat  belum  menggunakan metode  pengawetan  dalam  mengawetkan  bambu  karena  kurangnya  modal  untuk pengelolaan seperti dalam penggunaannya sebagai bahan bangunan perlu diawetkan yang memerlukan biaya dan tenaga sehingga masyarakat mengelola dalam skala yang kecil  menyesuaikan  dengan  permintaan  pasar  (Barly  &  Subarudi,  2010).  Sehingga perlu adanya kajian mengenai kualitas dan harga bambu betung awet menggunakan metode  pengawetan  asap  cair-larutan  garam  dan  metode  perebusan  boraks  agar masyarakat dapat mengetahui metode pengawetan yang tepat dalam pengelolaannya sebagai bahan kontruksi dan dalam penggunaan jangka panjang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Yayasan  Bambu  Lestari,  Desa  Ratogesa,  Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada pada bulan Juli-Agustus 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian  kuantitatif  eksperiment  dan  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Bambu  betung  yang  berumur  4  tahun
dengan diamateter 10-14 cm dipotong sepanjang 1 meter, bambu yang telah dipotong, diawetkan dengan cara direbus menggunakan metode asap cair-larutan garam dan metode perebusan boraks dengan konsentrasi yang sama sebesar 10% dengan suhu perebusan  80- 100˚C.  Contoh  uji  setiap  perlakuan  sebanyak  3  kali  pengulangan, sehingga  total  contoh  uji  sebanyak  18  buah  (3  ulangan  x  2  metode  x  3  perlakuan). Contoh uji yang digunakan dalam proses pengawetan dibedakan berdasarkan variasi waktu  yang  ditentukan  sesuai  dengan  menggunakan  rancangan  acak  kelompok factorial.  Setelah  proses  pengawetan  dilanjutkan  dengan  uji  retensi  pada  kedua metode  pengawetan.  Hasil  uji  dianalisis  menggunakan  software  SPSS  23  dan dilakukan uji lanjut dengan analisys of variance (Anova) satu jalur atau one way anova untuk  menilai  adakah  perbedaan  rerata  antara  rata-rata  hasil  uji  dan  perhitungan harga pokok produksi untuk mengetahui harga jual bambu awet betung.
KUALITAS Penentuan kualitas melalui uji retensi dengan rumus berikut:
R = B 0 − B 1 V Keterangan: R = retensi (kg/m³) B0= berat contoh uji sebelum diawetkan (kg) B1 = berat contoh uji setelah diawetkan (kg) V  = volume contoh uji (m³) K = konsentrasi larutan bahan pengawet (%)
Uji  retensi  ini  mengacu  pada  standar  SNI  03-5010.1-1999  yang  menyatakan  bahwa syarat  retensi  untuk  penggunaan  dibawah  atap  adalah  8  kg/m³  dan  penggunaan diluar atap adalah 11 kg/m³ (Wardiha et al., 2018).

## Penentuan Harga
Penentuan  harga  bambu  melalui  perhitunga  harga  pokok  produksi  (HPP)  dengan metode variable cost melalui tahapan berikut: menentukan dan mengelompokkan biaya produksi,  menghitung  biaya  produksi  dan  menghitung  harga  pokok  produk  per satuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Retensi Bahan Pengawet
Tabel 1. Nilai Rata-rata Uji Retensi Bahan Pengawet Asap Cair-Larutan Garam dan Boraks
Retensi (kg/m 3 ) Metode Perlakuan Ulangan Rata-rata I II III Asap Cair-Larutan Garam 3 jam 5 jam 7 jam 9.83 8.95 9.84 8.89 6.18 8.56 9.39 9.77 9.23 9.37 8.30 9.29 Boraks 3 jam 5 jam 7 jam 9.36 9.13 10.39 10.27 10.11 10.32 9.58 9.39 9.19 9.74 9.54 9.97
Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai retensi bambu betung pada kedua metode  telah  memenuhi  standar  SNI  01-5010-1-1999  (BSN  2003)  mengenai pengawetan bambu untuk perumahan dan gedung karena minimal retensi bambu untuk dijadikan konstruksi adalah 8,00-11,60 kg/m³. Nilai Retensi bahan pengawet yang dihasilkan oleh kedua metode pengawetan menunjukkan bahwa nilai retensi pada metode perebusan menggunakan bahan boraks terbukti lebih tinggi dengan nilai  rata-rata  berkisar  9.54-9.97  kg/m³  dibandingkan  metode  perebusan  dengan bahan asap cair-larutan garam yang memiliki nilai rata-rata berkisar antara 8.30- 9.37 kg/m³. Hal ini dikarenakan bahan pengawet boraks lebih mudah terserap dan tertinggal  di  dalam  bambu  sehingga  memiliki  retensi  yang  lebih  tinggi (Kusumaningsih, 2017).
Tabel 2. Hasil Uji Lanjut Duncan (Metode Asap Cair-Larutan Garam)
Subset for alpha = 0.05 Perlakuan N 1 5 jam 3 8.298000 7 jam 3 9.208833 3 jam 3 9.367733 Sig. .323 Tabel 3. Hasil Uji Lanjut Duncan (Metode Perebusan Boraks) Subset for alpha = 0.05 Perlakuan N 1 5 jam 3 9.542900 3 jam 3 9.736567 7 jam 3 9.966800 Sig. .403
Pada Tabel 2 dan 3, menunjukkan bahwa hasil uji lanjut Duncan, nilai retensi pada kedua  metode  pengawetan  tidak  berbeda  nyata.  Lama  perebusan  pada  setiap perlakuan metode asap cair-larutan garam dan dengan bahan boraks memberikan nilai retensi yang tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan oleh faktor penggunaan sampel  bambu  yang  diambil  secara  acak  mulai  dari  pangkal,  tengah  dan  ujung bambu yang memiliki ukuran lingkar batang dan ketebalan bambu yang berbeda. Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  (Kusumaningsih,  2017)  bahwa  penyerapan bahan  pengawet  pada  setiap  bambu  dipengaruhi  oleh  sifat  fisika  dan  struktur anatomi bambu tersebut serta perbedaan bahan pengawet dan jumlah konsentrasi yang  digunakan  dalam  pengawetan  sehingga  mempengaruhi  nilai  retensi  yang dihasilkan.

## Perhitungan Harga Pokok Produksi
Tabel 4. Penggolongan Biaya Menurut Yayasan Bambu Lestari
No Penggolongan Biaya Keterangan 1 Biaya Bahan Baku Biaya Boraks Biaya Asap Cair Biaya Garam Biaya Bambu Betung 2 Biaya Tenaga Kerja Biaya Tenaga Kerja Langsung • Biaya Harian Orang Kerja Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung • Biaya Cuci Bambu • Biaya Perbaikan Bak • Biaya Buruh Angkut 3 Biaya Overhead Pabrik Biaya kayu bakar Biaya listrik Biaya air Biaya Lain-lain
Tabel 5. Penentuan Harga Pokok Produksi dalam Perusahaan dan Harga Pokok
Per Satuan (Metode Asap Cair-Larutan Garam) Elemen Biaya Jumlah (Rp) Produk Ekuivalen Harga Produk/Barang (6m) (Rp) Harga/meter (Rp) Biaya Bahan Baku 3.988.000 100 39.880 6.647 Biaya Tenaga Kerja 1.600.000 100 16.000 2.667 Biaya Overhead Pabrik 850.000 100 8.500 1.417 Total 6.438.000 100 64.380 10.730 Tabel 6. Perhitungan Harga Pokok dan Harga Per Satuan (Metode Perebusan Boraks) Elemen Biaya Jumlah (Rp) Produk Ekuivalen Harga Produk/Barang (6m) (Rp) Harga/meter (Rp) Biaya Bahan Baku 5.720.000 100 57.200 9.533 Biaya Tenaga Kerja 1.600.000 100 16.000 2.667 Biaya Overhead Pabrik 850.000 100 8.500 1.417 Total 8.170.000 100 81.700 13.617
Tabel 7. Perbandingan Perhitungan HPP Perusahaan/Pabrik antara Metode
Asap-Cair Larutan Garam dan Perebusan Boraks Elemen Biaya Asap Cair-Larutan Garam (Rp) Perebusan Boraks (Rp) Biaya Bahan Baku 3.988.000 5.720.000 Biaya Tenaga 1.600.000 1.600.000 Biaya Overhead Pabrik 850.000 850.000 Jumlah Biaya Produksi 6.438.000 8.170.000 Harga Pokok Produksi 64.380 81.700
Setelah  dilakukan  perhitungan  dan  analisis  pengelolaan  biaya  pabrik  dan menghitung pokok produk dengan menggunakan metode variable costing terdapat perbedaan jumlah biaya dan harga satuan antara kedua metode pengawetan. Dari hasil  perhitungan, metode pengawetan asap cair-larutan garam memiliki jumlah biaya  produksi  sebesar  Rp6.438.000,  dengan  harga  pokok  produksi  sebesar  Rp. 64.380 per batang bambu betung dengan ukuran 6 meter sedangkan pada metode pengawetan  bambu  dengan  perebusan  boraks  dengan  jumlah  biaya  produksi sebesar  Rp8.170.000  dengan  harga  pokok  produksi  Rp81.700  per  batang  bambu betung  dengan  ukuran  6  meter.  Biaya  produksi  dan  harga  pokok  yang  berbeda pada  kedua  metode  pengawetan  terlihat  pada  biaya  bahan  baku  setiap  metode pengawetan dimana biaya bahan baku boraks lebih tinggi dibanding dengan biaya bahan baku asap-cair-larutan garam. Pernyataan ini didukung oleh (Prasetyo et al., 2019)  dalam  penelitiannya  terkait  dengan  kelayakan  usaha  pengawetan  bambu berbasis  masyarakat  yang  menjelaskan  bahwa  kenaikan  biaya  produksi  akan berimplikasi kepada harga jual produk.
Dilihat  dari  hasil  analisis  diketahui  bahwa  harga  pokok  produksi  metode pengawetan dengan asap cair-larutan garam lebih terjangkau dibanding metode perebusan boraks dengan biaya bahan baku pada asap cair sebesar Rp.20.000 dan bahan baku garam Rp.7.000 per kilo dibandingkan dengan boraks yang terlampau lebih tinggi dengan harga sebesar Rp.35.000 per kilo dengan kuantitas pemakaian yang lebih banyak dalam satu kali produksi sehingga terjadinya perbedaan pada perhitungan harga  pokok.  Penggunaan  asap  cair-larutan  garam  menjadi  metode pengawetan yang efektif dengan harga yang terjangkau dengan nilai retensi yang baik  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  nilai  retensi  penggunaan  boraks.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Prasetyo et  al .,  2019)  yang menyatakan bahwa penggunaan asap cair sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan sebagai pengganti bahan boraks dalam usaha pengawetan bambu.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Uji  kualitas  melalui  perhitungan  retensi  menunjukan  bahwa  pengawetan  dengan metode  asap  cair-larutan  garam  dan  metode  perebusan  boraks  telah  memenuhi standar  SNI  01-5010-1-1999  mengenai  pengawetan  bambu  untuk  perumahan  dan gedung karena minimal retensi bambu untuk dijadikan konstruksi adalah 8,00-11,60 kg/m³ dengan nilai retensi pada setiap metode pengawetan yang tidak berbeda nyata pada setiap perlakuan. Penentuan harga melalui perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) menunjukkan harga bambu awet dengan metode asap cair-larutan garam Rp. 38.253 per batang bambu betung dengan ukuran 6 meter sedangkan metode perebusan boraks lebih tinggi/mahal dengan harga pokok Rp.49.800 per batang bambu betung dengan ukuran 6 meter.

## Saran
Penelitian tentang pengawetan bambu dengan metode asap cair-larutan garam dan perebusan  boraks  dapat  dilanjutkan  untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang  kualitas bambu  dengan  melakukan  uji  perlakuan  metode  pengawetan  padaa  tingkatan konsentrasi  larutan  yang  berbeda  dan  dengan  melakukan  uji  ketahanan  bambu terhadap  serangan  rayap  dan  serangga  serta  dampak  lingkungan  bagi  masyarakat. Perlu  dilakukan  juga  uji  lanjut  dengan  menggunakan  konsentrasi  bahan  pengawet yang berbeda terhadap pengawetan bambu agar dapat diketahui pengaruh dari setiap konsentrasi  bahan  pengawetan.  Semakin  lengkapnya  pengetahuan  tentang pengawetan bambu, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam penggunaannya sebagai bahan utama bangunan yang bisa menggantikan kayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Barly, & Subarudi. (2010). Kajian Industri dan Kebijakan Pengawetan Kayu: Sebagai Upaya Mengurangi Tekanan Terhadap Hutan ( Study on the Industry and Policy of Wood Preservation : An Effort to Lessen the Pressure on Effort to Reduce Pressure on Forests . Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(iv), 63 – 80.
Benyamin, O. :, Nou, I., & Teori, A. L. (2021). Laporan Kajian Terhadap Variasi Metode Pengawetan Bambu Di Turetogo Kabupaten Ngada. Yayasan Bambu Lestari
Hamzah, N., Pujirahayu, N., Raslam Tama Jurusan Kehutanan, S., & Kehutanan dan Ilmu  Lingkungan  UHO,  F.  (2016).  Pemanfaatan  Boraks  Untuk  Pengawetan Bambu Betung (Dendrocalamus Asper Backer) Terhadap Serangan Rayap Tanah (Captotermes  curvignathus)  Utilization  of  Borax  for  Preservation  On Dendrocalamus asper From Termite Attack (Captotermes curvignathus) (Vol. 2, Issue 2).
Handayani, S. (2007). Pengujian Sifat Mekanik Bambu (Metode Pengawetan dengan Boraks)-Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan.Vol. 9(1).
Jefriansyah,  O.,  Tri  Wulandari,  F.,  &  Mahakam Lesmono Aji,  I. (2018).  Pengawetan Bambu Tali (Gigantochloa Apuskurz) Dengan Menggunakan Metode Boucherie (Preservation  of  Tali  Bamboo  (Gigantochloa  apus  Kurz)  Using  Boucherie Method).
Kusumaningsih, K. R. (2017). Sifat Penyerapan Bahan Pengawet pada Beberapa Jenis Kayu Bangunan. J u r n a l W a n a T r o p i k A, 1(17), 16 – 25.
Prasetyo,  H.,  Nurrochmat,  D.  R.,  &  Sundawati,  L.  (2019).  Feasibility  Study  of Community-Based Bamboo Preservation. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan  Lingkungan  (Journal  of  Natural  Resources  and  Environmental Management), 9(1), 200 – 209. https://doi.org/10.29244/jpsl.9.1.200-209 Putra  Jaya,  A.  (2021).  Arah  Pengembangan  Bambu  Di  Kabupaten  Ngada:  Tinjauan Literatur. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 18(2), 79 – 89. https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.79-89
Rini, D. S. (2018). Sifat Fisika Bambu Petung ( Dendrocalamus Asper (Schult. F.) Backer Ex  Heyne)  Dari  Khdtk  (Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus)  Senaru Berdasarkan Posisi Aksial. Jurnal Belantara, 1(2). https://doi.org/10.29303/jbl.v1i2.83
Wardiha,  M.  W.,  Agustiningtyas,  R.  S.,  &  Sumawa,  I.  W.  A.  M.  (2018).  Efektivitas Pengawetan Bambu Petung dan Gewang Menggunakan Boron Dan Ccb Secara Rendaman  Dingin  dan  Boucherie  yang  Dimodifikasi  (The  Effectivity  of Preservative Treatment in Patung Bamboo dan Gewang Using Boron and CCB by  Cold  Soaking  and  Modified  Bouche).  Jurnal  Penelitian Hasil  Hutan,  36(2),
159 – 170.